第一章 绪论.................................................................................................................. 1.1前言...................................................................................................................................... 1.2静电纺丝法.......................................................................................................................... 1.2.1静电纺丝法的发展概况...........................................................................................2 1.2.2 静电纺丝装置与原理...............................................................................................2 1.2.3 影响静电纺丝的主要因素.......................................................................................3 1.3 智能纳米纤维膜的研究进展..............................................................................................4 1.3.1 pH 响应性纳米纤维膜..............................................................................................4 1.3.2 温度响应性纳米纤维膜...........................................................................................5 1.3.3 磁场响应性纳米纤维膜...........................................................................................7 1.3.4 光响应性纳米纤维膜...............................................................................................9 1.3.5 化学物质响应性纳米纤维膜................................................................................ 10 1.4 载银纳米粒子杂化纳米纤维膜的制备与应用............................................................... 13 1.4.1 制备方法.................................................................................................................13 1.4.2 应用前景.................................................................................................................14 1.5 本文研究内容及其研究意义............................................................................................15 第二章 载银纳米粒子温度响应性杂化纳米纤维膜的制备与表征........................17 2.1 引言.................................................................................................................................... 17 2.2 实验部分............................................................................................................................ 18 2.2.1 药品与试剂.............................................................................................................18 2.2.2 PNN 共聚物的合成与纯化.....................................................................................18 2.2.3 含AgNPs 纺丝液的配制....................................................................................... 18 2.2.4 静电纺丝法制备载银纳米粒子温度响应性杂化纳米纤维膜............................ 18 2.2.5 结构表征与性能测试方法.....................................................................................19 2.3 结果与讨论........................................................................................................................ 20 2.3.1 成纤聚合物PNN 的结构与组成.......................................................................... 20 2.3.2 紫外可见光谱法跟踪纺丝液中AgNPs 的生成...................................................21 2.3.3 AgNPs/PNN 杂化纳米纤维膜的表征.................................................................... 22 2.3.4 AgNPs/PNN 杂化纳米纤维膜的稳定性................................................................ 26 2.3.5 AgNPs/PNN 杂化纳米纤维膜的温度响应性........................................................ 28 2.4 本章小结............................................................................................................................ 30 第三章 载银纳米粒子温度响应性杂化纳米纤维膜用作催化剂的研究............... 32 3.1 引言.................................................................................................................................... 32 3.2 实验部分............................................................................................................................ 33 3.2.1 药品与试剂.............................................................................................................33 3.2.2 表观反应速率常数kapp 的测定方法..................................................................... 33 3.3 结果与讨论........................................................................................................................ 33 3.3.1 AgNPs/PNN 杂化纳米纤维膜的催化活性与AgNPs 含量之间的关系.............. 33 3.3.2 AgNPs/PNN 杂化纳米纤维膜的催化活性与温度之间的关系............................37 3.3.3 AgNPs/PNN 杂化纳米纤维膜作为催化剂的可回收利用性................................39 万方数据 东华大学硕士学位论文 目录 II 3.4 本章小结............................................................................................................................ 42 第四章 载银纳米粒子温度响应性杂化纳米纤维膜用作SERS 基底的研究........44 4.1 引言.................................................................................................................................... 44 4.2 实验部分............................................................................................................................ 45 4.2.1 药品与试剂.............................................................................................................45 4.2.2 SERS 光谱测试方法............................................................................................... 45 4.2.3 用杂化纳米纤维膜作为SERS 基底跟踪催化反应过程.....................................46 4.3 结果与讨论........................................................................................................................ 46 4.3.1 激发光波长的选择.................................................................................................46 4.3.2 AgNPs/PNN 杂化纳米纤维膜的SERS 活性与AgNPs 含量之间的关系.......... 47 4.3.3 AgNPs/PNN 杂化纳米纤维膜作为SERS 基底的检测灵敏度和线性范围........48 4.3.4 AgNPs/PNN 杂化纳米纤维膜作为SERS 基底的检测结果重复性.................... 49 4.3.5 AgNPs/PNN 杂化纳米纤维膜的SERS 活性与温度之间的关系........................ 51 4.3.6 用AgNPs/PNN 杂化纳米纤维膜作为SERS 基底研究催化反应机理..............52 4.3.6 SERS 光谱法测定催化反应的kapp........................................................................ 54 4.4 本章小结............................................................................................................................ 55 第五章 全文总结........................................................................................................ 56 参考文献...................................................................................................................... 57 攻读学位期间的申请的专利和发表的论文..............................................................65 66